Meteoreisen-Studien X. 9^ 



einer vollständig compact erscheinenden, frisch pohrten Fläche schnell erneuern, und 

 zwar stets an derselben Stelle und genau den gleichen Raum einnehmend. An Ein- 

 lagerungen waren kleine Stäbchen vorhanden mit anscheinend rechtwinkeliger Orien- 

 tirung zu einander.^) 



Zusammenstellung der im Obigen angeführten Analysen: 



X. Troost 

 XI. Shepard 

 XII. Clark 



XIII. Cohen 



XIV. Blake 

 XV. Cohen und Wein sc henk. 



Troost'sches Eisen Blake'sches Eisen 



~Y^) xi xii xiir xiv xv 



Fe 87-16 85-30 80-59 8i'54 9i'42 86-3o 



Ni 976 14-70 17-10 1774 7"95 12-58 



Qq 204 126 000 166 



Cu . °"°° 



Ca Spur 



Mg Spur 



AI Spur 



p o-ii 0-00 



Phosphornickeleisen 0-12 005 



96-92 loooo 99"85 100-70 99'37 ioo'54 



Spec. Gew 7'548 7"839 7'858 



Da nach den Angaben von Brezina die beiden Eisen sich structurell nicht unter- 

 scheiden, die Analysen aber sehr abweichende Resultate geliefert haben, erschien es mir 

 zweckmässig, den grossen, fast ein Meter langen Block von Green Co. an beiden Enden 

 zu untersuchen. Für den Fall eines erheblichen Unterschiedes in der chemischen Zu- 

 sammensetzung würde die Schwierigkeit gehoben sein, zwei Eisen mit so abweichendem 

 Gehalt an Ni-fCo einem Fall zuzurechnen; auch war es immerhin von Interesse zu 

 ermitteln, inwieweit die Zusammensetzung bei einem Ataxit von solcher Grösse con- 



stant bleibt. 



Herr Professor Berwerth war so freundlich, mir das nöthige Material aus dem 

 Wiener naturhistorischen Hofmuseum zur Verfügung zu stellen. Von dem einen Ende 

 des cigarrenförmigen Blockes (Green Co. 1876) lagen einige kleine, für die Analyse be- 

 stimmte Stücke, sowie eine 393 Gr. schwere Platte mit 52^2 Quadratcentimeter grosser 

 Schnittfläche vor, von dem anderen Ende zwei Platten von S^-j^ Gr. und 10 Quadrat- 

 centimeter Schnittfläche; von Babbs Mill (1842) zwei Platten von zusammen 16 Gr. 

 Gewicht und 6 Quadratcentimeter Schnittfläche. 



Structurell stimmen alle diese Platten auf das Genauste überein. Bei schwachem 

 Aetzen nimmt das Nickeleisen einen deutlich firnissartigen Glanz an, wie er für die 

 meisten nickelreichen Ataxite charakteristisch ist. Die geätzte Fläche erscheint dem 

 unbewaffneten Auge homogen. Bei starker Vergrösserung glaubt man jedoch einen 

 Aufbau aus Körnchen von o-oi Mm. Grösse wahrzunehmen; ausserdem treten wmzige 

 glänzende Pünktchen hervor. Bei stärkerem Aetzen wird die Schlifffläche matt mit 

 sammtartigem Schimmer, wohl in Folge der diffusen Reflexion des Lichtes an den zahl- 



') Meteoreisen-Studien. Diese »Annalen«, 1891, VI, 142—143. 



2) Troost gibt 87-58°'o Fe und 12-42% Ni an, was aber mit den von ihm mitgetheilten ana- 

 lytischen Daten nicht stimmt; aus letzteren berechnen sich die obigen Zahlen. Dieser Fehler ist in 

 alle Citate übergegangen (Shepard, Clark, Harris etc.). 



